ET D'HISTOIftE NATURE LLE. i37 



Cette experience ne reussit pas. Je ne I'ai pas repetee aussi sou- 

 vent que les aiUres , niais j ai quelque raisoii de croire qu'clle 

 pourroit reussir; car j'ai olitenu une fois quelques grains tres-fins 

 qui etoient solubles dans I'acide iiitrique. 



Exp. X. J'ai fait chauffer du platine purifie , reduit en poudre 

 tres-fine , avec dix fois son poids de mercure , et je les ai tritures 

 ensemble pendant longtemps. Le resultat fut un amalgame de 

 platine. Expose a une chaleur violente , cet amalgame perdit tout 

 le mercure qu'il contenoit, et le poids primitif de platine se re- 



trouva sans aucune augmentation. 



Exp. XI. La meilleure maniere de former nn amalgame de 

 platine est celle recominandee par le comte MussiN Pushkin. 

 J'ai fait dissnudre dans I'acide nitromuriatique une quantite 

 connue de platine; j'ai precipite par I'ammoniaque et fait eva- 

 porer la liqueur. Je triturai le residu pendant longteraps avec 

 une grande quantite de mercure ^ puis je I'exposai a une violente 

 chaleur. Plusieurs essais manquerent, mais dans quelques-uns 

 j'obtins un bouton dont la pesanteur specifique etoit i3,a : dans 

 un essai je reussis complettement ; s«r 3o grains de platine traites 

 comme je viens de le dire, j'obtins un bouton pesant 43>5 : sa 

 pesanteur specifique etoit 1 1^786 , et il avoit toutes les proprietes 

 du palladium. 



Exp. XII. J'ai fait fondre daus un creuset de charbon 100 

 grains de platine, 300 de cinabre , 100 de chaux , et 400 de 

 borax calcine : j'ai obtenu un bouton dont le poids etoit su- 

 perieur k celui du platine et dont la pesanteur specifique etoit 

 15,7. II etoit insoluble dans I'acide nitrique, mais a une chaleur 

 rouge il se cornbinoit avec le soufre. 



Exp. XIII. Dans quelques-unes de mes experiences j'avois 

 remarque que le fourneau dans lequel je formois ces alliages 

 etoit capable de fondre le platine sans aucun autre flux que 

 le borax. En consequence j'exposai 100 grains de platine a une 

 tres-forte chaleur , et lorsque je jugeai que le feu avoit atteint 

 sa plus grande intensite , je versai du mercure sur le platine 

 i I'aide d'un long tube de verre qui aboutissoit au creuset , et 

 je retirai immediatement I'appareil d'aupres du feu. II n'y avoit 

 point d'union sensible des deux metaux, et le poids du platine 

 n'etoit pas augtnente. 



Exp. XIV. J'ai mis 100 grains de platine dans un tube de 

 terre que je plagai horisontalement dans le fourneau dont j'ai 

 parle. A I'un des bouts etoit adaptee une cornue contenant deux 



Tome LVIl. THERMIDOR an 1 1 » S 



